620 ANALYSE QUANTITATIVE 



soin à ce que l'état d'oxydation du fer ,ne soit pas modifié par 

 les gaz qui pénètrent dans le creuset. Les gaz des fourneaux 

 oxydent ou réduisent, en partie du moins, les oxydes de fer 

 libres ou engagés dans des silicates, soit pulvérulents, soit 

 fondus, avec une facilité comparable à celle avec laquelle les 

 réactifs de la voie humide, oxydants ou réducteurs, agissent 

 sur les dissolutions des sels ferreux ou ferriques. 



Les silicates de protoxyde de cobalt et de protoxyde de nickel 

 jouissent de propriétés comparables à celles des silicates fer- 

 reux. 



Celui de protoxyde de cuivre est bien fusible avec une pro- 

 portion de silice variant de 17 à 30 p. 100 (de CuSi à CuSi"-) et 

 se ramollit seulement avec 39 p. 100 de silice (CuSi 3 ). Le 

 mélange de silice et de bioxyde de cuivre se décompose en 

 donnant un silicate de protoxyde de couleur rouge de sang, 

 dont la fusibilité est par conséquent la même. 



Tous les silicates simples d'oxyde de zinc sont infusibles ; on 

 ne parvient à les fondre qu'en les associant à d'autres silicates. 



Les silicates de protoxyde d'étain paraissent être fusibles et 

 ceux de bioxyde d'étain infusibles ou peu fusibles ; sans avoir 

 été constatées par des expériences spéciales, ces propriétés 

 semblent établies par les observations faites sur les scories 

 d'étain et sur les émaux. 



L'oxyde d'antimoine forme des silicates fusibles; le proto- 

 silicate (SbSi), à 23 p. 100 de silice, donne au four de cal- 

 cination un verre transparent d'un jaune de topaze. 



L'oxyde de bismuth et Y oxyde de plomb, qui sont très fusibles 

 par eux-mêmes, sans addition de silice, forment des silicates 

 également très fusibles, si la proportion de silice n'est pas 

 excessive. Le silicate PbSi lz renfermant 63 p. 100 de silice, 

 se ramollit au grand feu en formant un émail spongieux, d'un 

 beau blanc, où il y a eu combinaison sans fusion. Les silicates 

 contenant jusqu'à 44 p. 100 de silice (PbSi 6 ) fondent au four- 

 neau de calcination ordinaire, en donnant un verre compact, 

 transparent, éclatant et coloré en jaune. La fusibilité augmente 

 avec la proportion d'oxyde. 



